【表面硬化】
Colt Peacemaker，其中有在火熖中表面硬化的颜色
表面硬化（surface hardening、case-hardening）是一种使金属工件的表面硬化，而且内部仍维持其韧性特性的金属制程。表面硬化后，会在工件表面形成一层由较坚硬的金属形成的「外壳」。含碳量低的铁或是钢，本身的hardenability很低，表面硬化制程会将碳（渗碳）或氮（渗氮）用扩散方式进入表层。表面硬化一般用在工作已经成形之后，不过也可以用在要进行pattern welding或类似制程的bar stock，来增强其硬度。面硬化（Face hardening）也用在说明现代装甲的类似制程。
若金属件和其他坚硬或是黏著性的材料接触，因为金属的硬度大，比较可以抗磨损，所以会希望有一定的硬度。不过有硬度的材料其脆性也比较软的材料要大，因此不一定适合将整个工件从外表到内部完全进行硬化。此情形下可以用表面硬化制作内部韧性较强（因为内层较软，可以吸收应力不会破裂），而表面又比较坚硬，可以有相当抗蚀性的工件。
== 历史 ==
早期铁的熔炼是透过bloomery，可以产生两种不同的铁，一种是低含碳的铁，可以加工冶炼成熟铁，另一种铁则是在其外层的含碳量比较高。高含碳的铁有「热脆性」（hot short），在锻造时会碎裂并且瓦解。因此需再进行熔炼，不然无法使用这种铁。因此西方在普遍使用finery forge以外，几乎不使用高含碳的铁。熟铁当中几乎不含碳，富有延展性，但其硬度不高。
铁的表面硬化就是将低碳钢包裹在富含碳的物质中，再进行加热，让碳进入铁的组织内。因此表层的铁会变成高碳钢，越往内层，含碳量就越低。最后的成品内部有低碳钢的韧性，而外层则有高碳钢的硬度以及抗磨性。
传统铁的表面硬化方法是将铁的表面包裹上由骨骼磨片及木炭的混合物，或是包裹皮革、蹄、食盐及尿的混合物，装在密封的箱子内。之后将箱子加热到一定高温，但需低于铁的熔点，并且维持一段时间。维持的时间越久，碳渗透的深度越深。不同的应用会需要不同的硬化深度：锐利的工具会需要深度的硬化，在研磨磨锐的过程中也不会暴露其内层材料，而像齿轮之类的传动件只需浅层的硬化，提升其抗磨性。
若表面硬化的方式是利用上述的混合物，在表面硬化后外层会变色。钢的颜色会显著变化，依木炭及骨骼中的其他物质含量不同，会有黑色，蓝色和紫色的斑点状图案。其氧化表面的作用和bluing (steel)后的表面类似，可以提高抗蚀性，也有良好的光洁度。
表面硬化的钢铁结合了极佳的外层硬度以及内层的韧性，这是同质性的合金无法达到的，因为高碳钢常伴随著容易脆裂的缺点。
== 化学 ==
在表面硬化的温度下，碳仍维持固体，活动力不强。渗入钢铁组织内的是气态的一氧化碳，是因为包裹在外的富碳材质乗
和空气中的氧作用而来，若是用纯碳，也会有此现象，但速度很慢。虽然此制程需要氧气，但氧气会通过CO循环进行再循环，因此可以在密封箱内进行。密封是必要的，因为破坏其密封，让外界氧气进入和一氧化碳反应，或是让一氧化碳排出都可以终止表面硬化的反应。
加入易分解的碳酸盐，例如会分解为氧化钡及二氧化碳的碳酸钡，会进行以下反应
C（富碳材质中的） + CO2  2 CO
增加CO的浓度，以及富碳材质的活性。
有关表面硬化，有一个常识的误解，认为表面硬化和骨骼有关，这是错的。虽然有使用骨骼，但碳是从蹄和角来的。骨骼中有一些碳酸盐，但主要是磷酸钙。这些无法增加一氧化碳的浓度，而且会引入磷到钢铁合金中，变成其中的杂质。
== 现代用法 ==
碳钢和合金钢都适合表面硬化。一般会是低含碳量（约小于0.3%）的软钢。软钢因为含碳量低，一般而言无法正常硬化，因此用化学方式调整表层，以增加可硬化性。表面硬化钢是在高温下，让碳（渗碳）、氮（渗氮）及／或硼 （boriding）渗透到钢的外层，因此针对表面热处理，以得到想要的硬度。
「表面硬化」（case-hardening）源自渗碳过程（在本质上和古代的制程相同）本身的实用性而来的。将钢件放入密封的盒子中，盒子内填充有碳基的表面硬化化合物。将盒子放在高温炉中一段时间，其时间及温度会决定表面硬化的程度。不过，硬化的深度最终仍会受限于碳能够渗入固态钢中的程度，此方式的典型度为1.5 mm。现代的渗碳也会用其他方式，例如在富碳气体中加热工件。小物品可以通过用火炬反复加热并在富含碳的介质中淬火来硬化，介质像是已商品化的Kasenit / Casenite或Cherry Red。早期的介质中会含有有毒性的氰化物，而现代用的（例如Cherry Red）不含氰化物。
== 制程 ==
=== 火熖硬化或感应硬化 ===
火焰硬化的链轮。齿附近的变色代表那部份快速加热并且淬火
火熖硬化或induction hardening是钢的表面快速加热到高温（可能直接用oxy-gas熖，或是感应加热），再快速冷却（一般会用水），这会在表面产生马氏体的外壳，这种硬化的含碳量需要到重量的0.3–0.6%。
典型应用像是锁的钩环，外层需要硬化以抵抗锉刀的加工，而机械齿轮需要硬的网状表面以维持其使用年限，而齿轮仍需要韧性，使其耐用，且在对灾难性破坏时仍可以使用。
火熖硬化的效果和以下四个因素有关。
* 熖头的设计
* 加热的时间
* 要到达的目标温度
* 热处理金属的成份
=== 渗碳 ===
渗碳是针对含碳量0.1至0.3%的钢，加工使其成为表面硬化钢的制程。在制程中，会将钢置入一个富含碳的环境下，再加高温段时间，之后再淬火使碳留到结构内。最简单的程序是由富含燃料的乙炔熖加热，再在富含碳的液体（例如油）中淬
火。
渗碳是由扩散控制的制程，因此钢放在富碳环境下越长，其碳的穿透深度就越深，含碳量也越高。渗碳部份会有较高的含碳量，可以进行火熖或是感应硬化。
渗碳也可以只针对一部份的表面，例如将不要渗碳的部份用铜包裹起来，或是只在要渗碳的部份加上富碳的介质。
碳的来源可能是固态、液态及气态，若碳的来源是固态，此制程称为包裹渗碳（pack carburizing）。若加热几小时，可以有约1mm厚的硬化层。
液态渗碳会将工件置入含碳液体中，例如金属氰化物溶液，气态渗碳则是将工件置入富有甲烷的炉内。
=== 渗氮 ===
渗氮时会在氨气中加热工件到F，并且让氨气分解，制程时间依需渗入深度而不同。因为其中形成氮化物，因此会产生硬度。因此钢铁其中需要有可形成氮化物的元素，渗氮才有效果，这些元素包括铬、钼和铝。此制程的好处是工件的变形量不大，因此工件可以在淬火、回火及加工后进行渗氮。
=== 氰化 ===
氰化（Cyaniding）是一种快速及有效率的表面硬化方式。将工件在氰化钠盐浴中，加热到871–954 °C，再在水中或是油中淬火并且冲洗，以洗掉表面残留的氰化物。
2NaCN + O2 → 2NaCNO
2NaCNO + O2 → Na2CO3 + CO + N2
2CO → CO2 + C
此制程会产生薄且坚硬的表层（厚度约0.25至0.75 mm），硬度比渗碳产生的表层要硬，而且制程只需要20至30分钟，也比渗碳的数个小时要少，因此材料比较不会变形。一般会用在小零件上，例如螺栓、螺帽、螺丝以及小齿轮上。氰化的主要缺点就是氰化物的毒性。
=== 渗碳氮化 ===
渗碳氮化类似氰化，不过不使用氰化钠，用氨和碳氢化合物的混合气体。若工件需要淬火，会加热到F，不然，会加热到F。
=== 铁氧体渗碳氮化 ===
会在临界温度下（约为650度C）进行，扩散到工件表层的大部份是氮，也有少量的碳。由于在临界温度下，工件的微结构仍维持铁氧体，没有变成奥氏体，因此称为「铁氧体渗碳氮化」。
== 应用 ==
需要承受高压力以及强裂撞击的零件仍需要表面硬化，像是枪只的撞针及枪栓面，引擎的凸轮轴。会希望这些零件特别加以硬化，而其内部仍然是原来具有韧性的材质。
以往的枪枝常需要表面硬化，因为需要有低碳钢方便加工，具有高加工精度的特点，但又需要高碳钢的硬度以及抗蚀性。现在许多早期枪枝的仿制品，特别是单扳机的左轮手枪，常常会用表面硬化处理（或称为表面上色）的外壳，其外壳会有类似传统木炭和骨头表面硬化后留下的图案。
另一种需要表面硬化的零件是螺丝，特别是自攻螺丝。为了让螺丝可以钻孔、切削并且钉入其他的材料（像是钢），螺丝的钻尖和成形螺纹需要比要钉入的材料要硬。不过若整个螺丝都有相同的硬度，螺丝材质不够强韧，很容易断裂。因此其克服方式是只硬化其表面，内部维持较软，但比较没有脆性的材质。针对螺丝及紧固件，其表面硬化的方式就是简单的热处理（加热以及淬火）。
为了防窃，锁头的锁钩和链条会加以表面硬化，避免窃贼切开，而其内部比较没有脆性，可以抗冲击。材料在表面硬化后会很热加工，因此会先成形，再进行表面硬化
== 相关条目 ==
* Differential hardening
* Diffusion hardening
* Quench polish quench
* Shot peening
* 材料表面工程
* 《Von Stahel und Eysen》